Die Haltbarmachung des Kalk - Estrichs. 65 



bedingt das langsamere oder raschere Festwerden des Estrichs, 

 und da der Gyps in dem Kalkstein beim Brennen zum Theil 

 zu Schwefelcalcium reducirt worden ist, was sich dadurch 

 documentirt, dass der frisch geschlagene Estrich gewöhnlich 

 Schwefelwasserstoffgas aushaucht, so wird, da die Festigkeit 

 und Haltbarkeit des Estrichs in erster Stelle auf die chemi- 

 sche Verbindung von kohlensaurem Kalk und Gyps zurück- 

 zufiihren sein dürfte, es angezeigt sein, dass durch grösseren 

 Wasserzusatz die Erhärtung der Masse verlangsamt werde. 

 Die Eolle, welche ausserdem die thonigen, kieseligen und 

 sonstigen Beimischungen des Kalksteins bei dieser Erhärtung 

 spielen, soll zwar nicht unterschätzt, aber die Hauptrolle muss 

 um des^villen der vorgenannten Verbindung zugeschrieben 

 werden, weil der Gyps im Entstehungszustande, 

 wenn auch nur zum Theil, den zu einer chemischen Verbin- 

 dung besonders günstigen Formzustand darbietet und hier- 

 durch die Plasticität der Masse, eine weitere Bedingung der 

 Haltbarkeit derselben , vermehrt wird. Einen Beleg hierzu, 

 wenn auch in anderem Sinne und zu anderen Zwecken, giebt 

 das Verfahren, welches die auf dem thüringer Walde heimi- 

 schen sogenannten Massemühlen, in denen das zur Porzellan- 

 fabrikation zur Verwendung kommende Rohmaterial durch 

 Mahlen, Schlämmen und Verwittern für diese vorbereitet 

 wird , anwenden. Man lässt dort die feine Masse „faulen," 

 d. h. man setzt dieselbe in Teigform längere Zeit der Einwir- 

 kung der Luft aus, wodurch dieselbe unter Entwickelung von 

 Schwefelwasserstoffgas nach längerer oder kürzerer Zeit die 

 Plasticität annimmt, welche derselben auf andere Weise schwer- 

 lich verliehen werden könnte. 



Wenn nun aber auch beim Anmachen des Sparkalks die 

 richtige Menge Wasser zugesetzt worden, so kommt es den- 

 noch häufig, ja in den weitaus meisten Fällen vor, dass der 

 Estrichschlag nach einiger Zeit, und zwar am meisten, wo 

 derselbe an und unter dem Ofen hergestellt worden, also gar 

 nicht oder wenig betreten wird, zerbröckelt; grössere begangene 

 Flächen zeigen lockere Stellen , welche bald zu Lücken wer- 

 den. In ersterem Falle wird die Auflockerung durch das zu 

 rasche Trockenen des Estrichschlags zum Theil , in beiden 

 Fällen aber vorwiegend durch die Bildung von schwefelsau- 

 rer Talkerde (Bittersalz) eingeleitet und durch das Auswittern 

 dieses Salzes bedingt. 



Verfasser dieses hat sich vor einigen Jahren mit Ermit- 

 telung einer Methode beschäftigt, welche diesem Uebelstande 

 abzuhelfen geeignet sein könnte und ist bei seinen Versuchen 



Arch. d. l'harm. CXC'VIII. IM«, l. Ilft. 5 



